OSTRANITE. CALYPTOLITE. MALACON. 157 



1 



la forme de l'octaèdre 6 1 , en faisant réagir a une haute température 

 de l'acide fluosilicique sur de la zircone. 



L'ostranite de Breithaupt n'est, d'après Kenngott, qu'un zircon 

 brun, paraissant avoir éprouvé un commencement d'altération et 

 offrant un aspect particulier à cause du développement anormal de 

 certaines formes cristallines : on le trouve à Brevig en Norwège. 



Le calyptolite de Shepard se présente en très-petits prismes 

 carrés mW donnant b x ¥ adjac. 122° à 124°. Couleur brun foncé ou 

 brun verdàtre. Dur. = 6,5. Dens. = 4,34. Dégage un peu d'hu- 

 midité par la calcination. N'est probablement qu'un zircon altéré, 

 associé à la cymophane de Haddam, Connecticut. 



MALACON. Malakon; Scheerer. 

 Géométriquement isomorphe avec le zircon. 



b : h :: 1000 : 870,675 D = 707,107. 



ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS. 



è'è 1 82°5' sur m 83°30' env. Dx. 



Va, adj. I47°43' 148° 0' Dx. 



hïb 1 adj. 117°40' <II7°30' Dx. 



è 1 ^ adj. 150°7' 150° 0' Dx. 



*b l b l adj. <I24°40' I24°40' Dx. I24°57' Scheerer. 



Formes habituelles : mb 1 ; mh l b l , cristaux d'Hitterôe en prismes 

 allongés; h 1 b l a* avec l'octaèdre 6 1 dominant, cristaux de Chante- 

 loube. Cassure conchoïdale. Faiblement translucide par places ; 

 intérieurement blanc grisâtre (cristaux d'Hitterôe). Une plaque très- 

 mince, coupée normalement a l'axe d'un cristal d'Hitterôe dont quel- 

 ques parties paraissaient bien vitreuses, n'a pu être rendue assez 

 transparente pour y constater l'absence ou la présence de la double 

 réfraction. Un cristal de Chanteloube réduit en lame excessivement 

 mince est également resté presque opaque. Eclat vitreux sur les 

 faces des cristaux, un peu gras dans la cassure. Extérieurement 

 blanc brunâtre, jaunâtre, noirâtre (cristaux d'Hitterôe); brun rou- 

 geâtre ou brun cannelle (cristaux de Chanteloube). Dur. = 6. Dens. 

 = 3,90 a 3,91 (Hitterôe); 4,047 (Chanteloube). 



Dans le matras, dégage un peu d'eau. Infusible au chalumeau. 

 Chauffé lentement au rouge, les cristaux d'Hitterôe manifestent une 

 légère phosphorescence et leur densité est portée à 4,22. En pou- 

 dre, se dissout lentement dans le borax, mais non dans le sel de 

 phosphore. La poudre très-fine qui n'a pas été calcinée est atta- 

 quée par l'acide sulfurique concentré et bouillant. 



3Zr Si + H : Silice 31,98 Zircone 64,82 Eau 3,20. 



